- 53 — 



het smelten van de ijzerertsen met cokes in de hoogovens is 

 het ruwe gietijzer, dat in 2 vormen wordt bereid nml. als 

 wit gietijzer en als grauw gietijzer. In wit gietijzer komt 

 de koolstof in den vorm van een scheikundige verbinding 

 voor terwijl zij in grauw gietijzer in vrijen toestand als 

 graphietblaadjes voorkomt. Het totale koolstof gehalte is 

 mecstal gelegen tusschen 2 l / 2 en 4%. Van het gietijzer wordt 

 staal en week ijzer gemaakt door de koolstof grootendeels 

 te verbranden. De haudelsijzers en stalen bevatten een 

 koolstof-gehalte dat gelegen is tusschen en 0,9%. Met klim- 

 mend koolstof gehalte neemt de trekvastheid en de hardheid 

 toe, terwijl de rek vermindert. Microscopisch komen in alle 

 stalen in uitgegloeiden toestand 2 bestanddeelen voor, een 

 bestanddeel dat door de etsmiddelen niet wordt gekleurd 

 en dat koolstofvrij ijzer is en een bestanddeel dat donker 

 wordt gekleurd en bij groote vergrooting onder 't microscoop 

 blijkt te bestaan uit fijne afwisselend licht en donker gekleurde 

 lamelletjes. Wanneer ijzer met een koolstofgehalte van 

 bijv. 0,5% uit den gesmolten toestand vast wordt, dan 

 scheiden zich kristallen af die een wisselend koolstofgehalte 

 bezitten en homogeen zijn; men noemt die mengkristallen. 

 Bij bet dalen van de temperatuur blijven de mengkristallen 

 gedurende een zeker temperatuursinterval onveranderd, totdat 

 bij een bepaalde temperatuur uit de mengkristallen zich 

 koolstofvrije ijzerkristallen beginnen af te zetten. De over- 

 blijvende mengkristallen worden rijker aan koolstof tot een 

 zekere grens. Bij een constaute temperatuur van +690° splitsen 

 de kristallen, die koolstof opgelost bevatten tot een bedrag van 

 0,9%, zich in 2 bestanddeelen : zuiver ijzer en de scheikundige 

 ijzerkoolstof verbinding (Fe 3 C); deze bestanddeelen komen 

 innig gemengd voor en vormen samen het donkergekleurde 

 bestanddeel van de stalen, dat perliet wordt genoemd. 



Thans mogen eenige voorbeelden van verschillende onder- 

 zoekingen worden vermeld: Foto 1 en 2 hebben betrekking 

 op roodkoper van dezelfde chemische samenstelling en 

 genomen met 100 X vergrooting. Foto 1 stelt voor een 



